( "6 ) 



ciures de composition définie. J'indiquerai aujourd'hui ce qui se passe lors- 

 qu'on met en présence le silicium et certains métaux, depuis la tempéra- 

 ture du rouge sombre jusqu'au point d'ébullition de l'un des deux élé- 

 ments. 



» Métaux alcalinx. — ChaulTés graduellement avec le silicium amorjslie ou cris- 

 tallisé dans un courant d'hydrogène, ils finissent par distiller sans se combiner avec 

 lui. 



» Zinc. — C'est en faisant réagir un lluorure double de silicium et de potassium, 

 de sodium et de zinc que Deville et Caron ont obtenu un culot renfermant de belles 

 aiguilles de silicium cristallisé. Si on le traite par l'acide chlorhydrique, il n'apparaît 

 ni silice, ni hydrogène silicié, ni silicium amorphe pouvant être la conséquence de la 

 présence d'un siliciure qui, pendant l'attaque, aurait abandonné son métal à l'acide et 

 déposé le métalloïde dans cet état, comme le font certains carbures. Donc, le zinc dis- 

 sout simplement le silicium. Toutefois en agitant ce dernier à l'état amorphe avec un 

 tel métal en fusion, il n'y a pas dissolution : c'est que chaque grain de silicium s'est 

 recouvert d'une mince couche de silice que le dissolvant est incapable de réduire au 

 préalable. Mais si l'on mélange au zinc en fusion la scorie noirâtre résultant de l'ac- 

 tion du sodium sur le (luorure double, elle abandonne au métal son silicium amorphe 

 qui se retrouve parfaitement cristallisé dans le zinc. Au four électrique, les deux élé- 

 ments mis en présence et refroidis brusquement ont encore fourni un culot de zinc 

 sans siliciure. 



» Aluminium. — Il ne paraît pas y avoir combinaison, malgré les différentes for- 

 mules qu'on ait attribuées à ces siliciures présumés. Le silicium amorphe et l'alumi- 

 nium en poudre, mélangés et cliauiïes progressivement, 'ne se combinent pas. Du 

 silicium amorphe, projeté dans le métal en fusion, est dissous par ce dernier et se re- 

 trouve cristallisé dans le culot. Les culots obtenus vers 1000°, dans la préparation du 

 silicium de Wivliler. attaqués par l'acide chlorhydrique, ne renferment pas de silicium 

 combiné. A des températures supérieures à 1000°, et de plus en plus élevées, on n'ob- 

 serve pas de combinaison. Enfin, au four électrique, même avec des courants de 

 1000 ampères, l'aluminium, chaullé avec le silicium, soit libre, soit naissant, fournil 

 un culot dépourvu de siliciure. 



» Plomb. — Un mélange de fluorure double de sodium et de plomb, cliaulTé au 

 four Perrot, a donné un culot miUallique ne renfermant que peu de silicium dissous. 

 Au four électrique, le silicium, mélangé à un grand excès de métal, a fourni un culot 

 ne contenant que du silicium cristallisé; il n'y existait pas de siliciure. 



Elain. — Au four Peirot, au four à réverbère, au four électrique, on n'a obtenu 

 avec l'élain que du siliciu?n dissous; dans le dernier cas, la proportion des cristaux 

 était très grande. 



)> Antimoine et bismuth. — En faisant agir le silicium à l'état libre ou à l'état 

 naissant (mélange de sodium et de fluorure double), on a obtenu des culots ne ren- 

 fermant fiuc des lames cristallines de silicium, sans siliciure. 



« Or. — Au four à révcibèrc, dans un courant dlndrogéne, on a chauflé 4'^'' de si- 

 licium et aSs'' d'or chimiquement pur. Après refroidissement, on a trouvé un certain 

 uiiuilire de grains métalliques, (l'un jiiune brillant, dont la cassure présentait de très 



